75 
76 
Bulletin  physi  co-mat  hé  mâtique 
tenpaares  verbunden  werden.  Md  dem  Kupferpole  wird 
ein  Platinldech  verbunden , das  in  die  Flüssigkeit  ge- 
hängt wird  und  zur  Anode  dient. 
Herr  Brian t arbeitet  sowohl  mit  Unterstützung  der 
Wärme  als  auch  bei  gewöhnlicher  Temperatur.  In  er- 
sterm  Falle  gebt  die  Operation  rascher,  aber  mit  gerin- 
gerer Sicherheit  des  Erfolges  vor  sich.  Die  langsamere 
Operation,  ist  bei  der  Fabrication  im  Grossen  vortheil- 
hafter,  weil  man  dem  Gegenstände,  während  er  arbei- 
tet, keine  Aufmerksamkeit  zu  widmen  braucht,  sondern 
sich  indessen  mit  andern  Gegenständen  beschäftigen  kann. 
Die  Quantität  des  präcipitirten  Goldes  mag  vorläufig,  als 
der  Zeit  der  Operation  proportional,  angenommen  werden. 
Einen  schwachen  Goldanflug,  welcher  den  Gegenstän- 
den schon  das  Aussehn  der  A^ergoldung  giebt , erhält 
man  schon  in  kurzer  Zeit.  Zu  einer  dauerhaften,  der 
Feuervergoldung  ähnlichen,  galvanischen  Vergoldung,  be- 
darf es  aber  mehrerer  Stunden.  Wenn  die  Flüssigkeit 
erschöpft  ist,  so  hat  man  nur  wieder  frisches  Goldoxyd 
darin  aufzulösen.  Man  wird  dann  finden,  dass  sich  von 
Neuem  wieder  ein  Antheil  Eisenoxyd  niederschlägt,  so 
dass  nach  Herrn  Briants  Meinung,  die  länger  gebrauchte 
Flüssigkeit  immer  besser  wird. 
Die  nach  der  Methode  des  Herrn  B riant  galvanisch 
vergoldeten  Gegenstände,  bedürfen  keiner  weitern  Nach- 
arbeitung. Man  kann  sie  indessen  wenn  man  will  mit 
einer  Bürste  und  heissem  Wasser  und  Seife  auf  die  ge- 
wöhnliche Weise  reinigen  , wonach  der  Glanz  und  die 
Farbe  durchaus  nichts  zu  wünschen  übrig  lassen. 
Eine  gute  galvanische  Vergoldung  verträgt  vollkom- 
men den  Polirstahl , alle  Operationen  , welche  bei  der 
Feuern  ergoldung  üblich  sind  um  das  Matt,  oder  die  Farbe 
des  Muschelgoldes,  or  moulu,  oder  eine  andere  röthliche 
Färbung  hervorzubringen.  Den  bronzenen  Gegenstän- 
den, das  so  beliebte  Matt  zu  geben,  gehört  bekanntlich 
zu  den  schwierigsten  Aufgaben  dieser  Fabrication.  Ob- 
gleich die  Methoden  und  die  Manipulationen  des  ganzen 
Verfahrens  vollkommen  bekannt  sind , so  sind  es  bis 
jetzt  doch  nur  die  Pariser  Arbeiter,  welche  es  in  der 
grössten  Schönheit  hervorzubringen  vermögen.  Auch 
findet  man  für  diesen  Gegenstand  besonders  nur  fran- 
zösische Broncearbeiter , beinah  in  allen  ansehnlichem 
Fabriken  des  In-  und  Auslandes.  Neben  dieser  Schwie- 
rigkeit findet  noch  bei  dieser  Operation  ein  beträchtli- 
cher Verlust  an  Golde  statt,  indem  das  Mattiren  in  ei- 
ner Art  Aetzen  besteht , welches  durch  die , bei  der 
Combination  verschiedener  Salze  entstehende,  schwache 
Ghlorentwicklung  vor  sich  geht.  Indessen  kann  man 
nach  der  Methode  des  Herrn  Briant,  rein  auf  galvani- 
schem Wege,  ein  so  schönes  Matt  hervorbringen  , das 
dem  schönsten  Pariser  Matt  nicht  nachsteht,  und  wozu 
durchaus  keine  nachträglichen  Operationen,  wie  bei  der 
Feuervergoldung  erforderlich  sind.  Dieses  Matt  entsteht 
nämlich  ganz  von  selbst , sobald  die  reducirte  Gold- 
scbicht  die  erforderliche  Dicke  erlangt , und  in  desto 
grösserer  Schönheit,  wenn  die  Reduction  ohne  Unter- 
stützung der  Wärme  bei  der  gewöhnlichen  Temperatur 
geschieht.  Herr  Briant  bedient  sich  ferner  des  Kunst- 
griffes, gegen  das  Ende  der  Operation,  die  Goldflüssig- 
keit mehr  oder  weniger  mit  Wasser  zu  verdünnen, 
\^odurch  die  matte  Farbe,  entweder  mehr  in’s  röthliche 
spielt , oder  eine  grössere  Weisse  und  Zartheit  erhält. 
Dieser  letztere  Umstand  ist  allerdings  auffallend  und 
verschiedener  Erklärungsweisen  fähig,  denn  es  ist  nicht 
unwahrscheinlich , dass  man  dasselbe  Resultat  erhielte, 
wenn  man,  statt  die  Flüssigkeit  zu  verdünnen,  gegen 
das  Ende  der  Operation  nur  den  Strom  schwächte.  Der 
Gegenstand  ist  übrigens  noch  zu  neu,  als  dass  die  An- 
sichten über  die  verschiedenen  Umstände , die  hierbei 
Vorkommen,  schon  fixirt  sein  könnten.  Es  ist  hierbei 
nocli  folgendes  zu  bemerken:  Sind  die  zu  vergoldenden 
Gegenstände  polirt  und  glänzend,  so  wird  auch  die  gal- 
vanische Vergoldung  glänzend  erscheinen,  und  es  wird 
eine  um  so  grössere  Zeit  und  eine  um  so  dickere  Gold- 
schicht erfordern,  ehe  das  Matt  hervortritt.  Deshalb 
wird  es  bei  der  Erzeugung  des  letztem,  eine  grosse  Er- 
leichterung und  eine  grosse  Ersjjarung  an  Golde  ge- 
währen, wenn  man  den  zu  vergoldenden  Stücken,  durch 
das  bei  der  Feuervergoldung  übliche  sogenannte  Ab- 
brennen oder  Beizen , schon  vorher  eine  matte  Ober- 
fläche ertheilt.  Oder  man  kann  vielleicht  dasselbe  er- 
langen, wenn  man  diese  Gegenstände  vorher  auf  galva- 
nischem Wege  mit  einer  dünnen  Kupferschicht  über- 
zieht, die,  wie  bekannt,  bei  sorgfältiger  Behandlung  ein 
äusserst  schönes,  mattes  Korn  darhietet.  In  beiden  Fäl- 
len aber  ist  es  nöthig  durch  fleissiges  Abspühlen  im 
Wasser,  dem  man  anfänglich  einen  geringen  Zusatz  von 
Pottasche  geben  kann,  alle  adhaerirende  Säure  auf  das 
sorgfältigste  zu  entfernen.  Sind  die  Gegenstände  auf 
eine  oder  die  andere  Weise  vorbereitet,  so  wird  schon 
die  anfängliche  Vergoldung  matt  erscheinen.  Da  die 
Anflösungen,  die  man  zur  Vergoldung  anwendet,  alka- 
lisch reagiren,  so  muss  man  vorsichtig  in  der  Wahl  der 
Substanz  sein,  womit  man  diejenigen  Stellen  bestreicht, 
die  nicht  vergoldet  sondern  ausgespart  werden  sollen. 
Herr  Briant  bedient  sich  hierzu  eines  Ueberzugs  von 
